350 



Stucke dar, zu Folge des Umstandes, dass der calcinirte Vitriolstein 

 vor deiri Brennen in Form solcher Stucke gebraclit werden muss. 



Ich analysirte lediglich die scheinbar gut durchgegluhten schon 

 rothen Stucke. 



Die Analyse ergab fur die ganz frische Probe fur 100 Theile: 



Eisenoxyd Fe 2 3 74'62°/ 



Thonerde A1 2 3 12*53 „ 



Magnesia MgO 3*23 „ 



Kalk CaO 0*82 „ 



Schwefeltrioxyd S0 3 5*17 „ 



Kieselerde SiO^ 1*17 „ 



Kupferoxyd CuO 0*20 „ 



Wasser 1-30 „ 



Summa . . 99'04 / 

 Der Rest entfállt auf Alkalien und andere in sehr kleinen 



Mengen vorkommenden Stoffe, die nicht quantitativ bestimnit wurden, 



wie Manganoxydul, Phosphorsáure etc. 



Das Caput niortuum wird bekanntlich in neuester Zeit mittelst 



cheniischer und raechanisclier Prozesse auf diverse rothe und violette 



Mineralfarben verarbeitet. 



Zum Aufschliessen der Silicate mittelst der Alkali- 



carbonate. 



Durch die folgende Mittheilung beabsichtige ich darauf auf- 

 merksam zu machen, dass sich mittelst eines einfachen Kunstgriffes 

 die weitere Behandlung der mittelst Alkalicarbonaten aufgeschlossenen 

 Silicate, wie die Entleerung des Platinatiegels und rasche Lósung 

 des aufgeschlossenen Silicates ungemein erleichtern lasst, nach einem 

 Verfahren, welches ich schon seit einiger Zeit anwende, und welches 

 in Folgendem besteht. 



Das Silicat wird wie gewóhnlich mit etwa clem vierfachen Ge- 

 wicht kohlensauren Natriums innig gemischt und in bekannter Art 

 behandelt, bis es bei Gluhhitze keine weitere Einwirkung erleidet. 



Alsdann uberschichte ich die gluhende Masse mit seinem halben 

 bis gleichen Volum vorher abgeknisterten Chlornatriums und erhitze 

 bei bedecktem Platintiegel, bis es ruhig fliesst. Sobald der Inhalt 

 des Platintiegels eine dunnflussige Masse darstellt, wird derselbe auf 

 eine passende Unterlage entleert, und wenn hinreichend erkaltet, 

 mit heissem Wasser gekocht. Die Masse zergeht bis auf die vor- 



